— 298 — 



« La curva delle densità della lega PbSn offre un andamento, che si 

 spiega facilmente, se si ricorre all'ipotesi del Wiedemann ; ammettendo cioè 

 che questa lega sia costituita da una lega ben definita, nella quale è disciolto 

 un eccesso di uno dei due metalli che la compongono. In questo caso, come 

 risulterà in seguito, il metallo eccedente è il Pb. Per temperature superiori 

 ai 250° la lega si dilata quasi uniformemente ; per temperature inferiori 

 fra le r ed i 250° mostra una dilatazione pure uniforme ma doppia della prima. 



« Questo fatto rimane spiegato, una volta che si ammetta, che la lega 

 di costituzione fissa, liquida fino a t°, contenga ancora una parte di Pb solido 

 in sospensione. Allora per successivi aumenti di temperatura il Pb va grada- 

 tamente sciogliendosi nella lega chimica; e poiché il cambiamento di stato 

 di questo metallo è accompagnato da un aumento notevole (3, 39 %) di volume, 

 così alla lega spetta apparentemente una dilatazione molto grande, doppia cioè 

 di quella, che si osserva al disopra dei 250°, quando il Pb in eccesso è già 

 tutto disciolto nella lega chimica, colla quale forma una massa omogenea per- 

 fettamente liquida. 



« Il punto d'incontro dei due tratti rettilinei della curva considerata, sta- 

 bilisce per noi la temperatura, alla quale la lega rimarrebbe saturata dall'ec- 

 cesso di Pb che contiene. Questo punto d'incontro corrisponde ai 252° circa, 

 alla quale temperatura la lega avrebbe la densità 



8.976. 



« Nello studio del raffreddamento della lega PbSn abbiamo veduto che 

 alla temperatura di 245°, 5 ha luogo un'improvvisa diminuzione della velocità 

 di raffreddamento, diminuzione che si mantiene fino alla temperatura % di 

 fusione, e quindi in corrispondenza al tratto della curva delle densità che in- 

 dica la separazione del Pb solido in seno alla lega chimica, separazione che 

 naturalmente è accompagnata da sviluppo di calore. 



« La temperatura (245°, 5) alla quale diminuisce la velocità di raffredda- 

 mento della lega liquida, è più bassa di quella (251°) alla quale cambia la 

 legge della sua dilatazione. Ciò è giustificato dal fenomeno di soprasatura- 

 zione, che si manifesta al raffreddamento della lega, fenomeno che è evitato 

 nello studio della dilatazione per il modo, col quale è condotto. 



« Coi valori delle densità DeD' della lega Pb Sn a t = 201°,6 e ^'=248° 

 noi possiamo calcolare il suo coefficiente medio di dilatazione fra r e 248° 

 ricorrendo all'espressione 



, D — D' 



CC ~(t'— t) D' — (t — r) D 



e ciò naturalmente supponendo, che fra t e t la dilatazione avvenga colla stessa 

 legge che fra t e f. 



« Il valore che si ricava col calcolo è 



«' = 0,000250 



